Die Drehung, die bei 80° schon etwas geringer ist, nimmt dami 
langsain nahezu linear bis 280° ab, darauf viel schneller und dürfte 
unvveit 460° schwinden. Die Messnngen sind wie folgt ausgetührt 
worden ; bis 300° wurde allmahlich erwarmt, und bei 340° fing 
der Spiegel an anzulaufen. Da die Anlauffarben sicli nur langsam bilden, 
wurde das wieder neu aufpolierte Material möglichst rasch bis 305° 
erhitzt, wo ieb einige Kontrolbnessungen ausführte; sie schliessen 
sicli den früheren gut an. Bei 400° indessen fing der Spiegel wieder 
an sicli zu verfarben, wobei die Drehung allmahlich wuchs. Trotzdem 
konnte ich die geringste erreiclite Drehung au 1 ungefahr — 4 schatzen. 
Hier ist des Anlaufens wegen keine Rückkehrkurve bestiinmbar. 
Die Temperaturkurve ist durch Tab. 3 gegeben. 
TABELLE 3. 
£ = <p(t) / = 615fjj,i Eisensilizium (gesattigt) Tammann. 
N 
t 
A (mm) 
t (min.) 
± (ff- 
(min.) 
°/o 
30 
25° 
126.0 
- 17.65 
0.01 
0.06 
15 
87 3 
— 121.1 
- 16.96 
0.02 
• 
0.1 
14 
120° 
— 115.3 
- 16.16 
0.02 
0.1 
15 
160° 
— 107.5 
— 15.05 
0.03 
0.2 
17 
202° 
— 101.0 
— 14.15 
0.04 
0.3 
15 
243° 
— 92.8 
— 12.99 
0.04 
0.3 
20 
295° 
— 82.7 
— 11.56 
0.02 
0.2 
10 
305° 
— 75.4 
— 10.6 
0.1 
i 
405° 
• — 28 
— 4 
Ferrocoba.lt (Fe,Co, Weiss und von Freudenreich, 6> 0 = 917°). Dieses 
Material wurde von Hrn Preuss 1 ) untersucht und hat bekanntlich 
einen um ca. 10 proz. höheren Sattigungswert der Magnetisierung als 
reines Eisen. Dementsprechend zeigt es die höchste bis jetzt beob- 
achtete Drehung und im ganzen Spektrum eine deutliche Ellipti- 
zitat. Die Kurve zeigt ein ausgepragtes Minimum im Violett, wachst 
dann rasch im Grün, weniger im Rot, wo die maximale Drehung 
ca. — 34' betragt. 
i) A. Preuss, Dissert Techn. Hochschule. Zürich 1912. 
